234 
A. Beutell, 
Es entstellt die Frage, ob sich die arsenhaltigen Markasite 
und die schwefelhaltigen Löllingite ebenso deuten lassen wie die 
Arsenkiese. Um hierüber Klarheit zu erhalten , habe ich in den 
folgenden Tabellen auch die Analysen dieser Mineralien zusammen- 
gestellt und ebenso umgerechnet wie die Arsenkiesanalysen. Die- 
jenigen Analysen , welche von dem richtigen Atomverhältnis um 
mehr als eine Einheit der ersten Dezimale ab weichen , sind als 
unzuverlässig nicht auf geführt worden. Leider gehören hierzu 
auch die einzigen analysierten Löllingitkristalle von Reichenstein. 
Es wurde zunächst nach dem Arsengehalt des Markasits, beziehent- 
lich dem Schwefelgehalt des Löllingits der prozentische Gehalt 
an Arsenkies SAsFe berechnet, und erst nach Abzug desselben 
das Atom Verhältnis ermittelt. 
Von 39 Löllingitanalysen erwiesen sich nur 19 als brauchbar. 
Die meisten enthielten zu wenig Arsen , was sich durch fremde 
Beimengungen erklären dürfte. Unter sämtlichen Löllingiten findet 
sich nicht ein einziger schwefelfreier, während unter den sechs 
analysierten Markasiten zwei kein Arsen aufweisen. 
Die Markasite sind nach steigendem S AsFe-Gelialt, die Lölliu- 
gite nach fallendem S As Fe-Gehalt geordnet; die Arsenkiese würden 
zwischen diese beiden Gruppen zu stehen kommen. 
Die großen Lücken , welche die Mischungsreihe aufweist, 
treten in den Tabellen klar zutage. Während der arsenreichste 
Markasit nur 9,5 °/o SAsFe aufweist, enthält der schwefelreichste 
Arsenkies von Assingliausen (Tab. 2, No. 1) bereits 86,8 °/o SAsFe, 
so daß das Intervall von 9,5 — 86,8 unüberb rückt bleibt. Die 
Lücke am anderen Ende der Reihe ist weniger beträchtlich , da 
der arsenreichste Arsenkies 81,0 °/o SAsFe enthält, während sich 
für den schwefelreichsten Löllingit 35,7 °/o SAsFe berechnen. Es 
ist nicht ausgeschlossen , daß die Lücke in Wirklichkeit noch 
größer ist, da die Analysen ausnahmslos an derben Varietäten 
ausgeführt worden sind , so daß mechanische Beimengungen sehr 
wohl möglich erscheinen. 
Die Frage , ob der Arsengehalt der Markasite durch Bei- 
mischung von As 2 Fe oder von SAsFe zu erklären ist, läßt sich 
durch die chemische Analyse allein nicht entscheiden. Ebenso 
kann vom Standpunkt des Analytikers aus der Schwefel der Löl- 
lingite sowohl als S 2 Fe wie als SAsFe beigemischt sein. Jedoch 
spricht der Umstand, daß der Arsenkies zwischen Markasit und 
Löllingit steht so, daß seine geometrischen Konstanten von denen 
der beiden Endglieder weniger abweichen, als die der beiden End- 
glieder unter sich , mehr für eine isomorphe Beimischung von 
Normalarsenkies sowohl zum Markasit als auch zum Löllingit. 
Da für einige der in der Tabelle 2 aufgeführten Arsenkiese 
auch die Dichte bestimmt wurde, ist es interessant zu prüfen, in- 
wieweit die Dichtebestimmungen einen gesetzmäßigen Zusammen- 
